32 



Stadt, weniger um diese Mineralien zu sammeln, als um den 

 Kupferprocess kennen zu lernen. Er besuchte die Hütten, die 

 Roststätten und die Halden der Schlacken und sah, das letztere 

 oft ganz krystallinisch, zum Theil auch krystallisirt waren und 

 dann Formen zeigten, die mit denen der Mineralien des Urgebir- 

 ges übereinstimmten. Die Wichtigkeit dieser Beobachtung für 

 die Bildung der Mineralien und die Erdbildung im Allgemeinen 

 einsehend, studirte er mit Eifer den Hüttenprocess von Fahlun. 

 Er beobachtete die Manipulationen der Schmelzer, und sah, wie 

 man immer nur darauf bedacht war, durch geschicktes Gattiren 

 der verschiedenen Erze und zweckmässigen Zuschlag eine leicht- 

 flüssige Schlacke und dadurch einen guten Gang des Ofens her- 

 vorzubringen, wie aber in diesem Falle auch die Schlacken am 

 deutlichsten krystallinisch waren. Er sammelte Proben von den 

 Erzen und Schmelzprodukten in allen Stadien des Processes, ana- 

 lysirte sie theils schon in Stockholm, theils in Berlin zusammen 

 mit andern später am Harz und in Schlesien gesammelten Pro- 

 ben, und gelangte so zu einer vollkommen wissenschaftlichen 

 Erklärung des Kupferprocesses von Fahlun, die er nun in der 

 Sitzung der Akademie vom 20. Februar 1823 zusammen mit der 

 Untersuchung der künstlich dargestellten Mineralien, die er unter 

 den Hüttenprodukten gefunden, vorlegte. 



Die in Fahlun verschmolzenen Kupfererze, vorzugsweise 

 aus einem Gemenge von Kupferkies mit Eisenkies und Quarz 

 bestehend, werden durch 2 Schmelzungen, denen jedesmal starke 

 Röstungen vorhergehen , zu Gute gemacht. Die erste derselben 

 dient dazu, das in den Erzen enthaltene Kupfer zu concentriren, 

 indem man den grössten Theil des Eisens und alle Bergart fort- 

 schafft, die zweite das Kupfer rein abzuscheiden. Bei der ersten 

 Schmelzung erhält man Schlacke und Kupferstein. Die Schlacke 

 ist bei einem guten Gange des Ofens vollkommen blättrig, sie 

 hat 2 Spaltungsflächen parallel den Flächen eines rhombischen 

 Prismas von 88 und den Abstumpfungsflächen der scharfen und 

 stumpfen Seitenkanten, kurz alle Eigenschaften des Augits. Bei 

 der zweiten Schmelzung, bei welcher man Schlacke und Schwarz- 

 kupfer erhält, besteht die erstere aus einem Silikat von Eisen- 

 oxydul, ist oft deutlich krystallisirt in rhombischen Prismen von 

 130 28' in Combination mit der Längsfläche und einem Längs- 

 prisma von 81 24', also vollkommen isomorph mit dem Olivin, 

 der ein Silikat von Magnesia ist. 



